668 



Magnetische Influenz 



oder 



yMl&lN == ^ 2 2N 4) 



Da ft! und / 2 verschieden sein sollen, so 

 folgt aus (4) die Ungleichheit von Jp t N und 

 $ 2 N. Nennt man also die Winkel, die eine 

 $-Linie vor und nach ihrem Durchtritt durch 

 die Grenzflache mit der Senkrechten N bildet, 



Fig. 3. 



cti und a 2 , so ersieht man aus den recht- 

 winkeligeu Parallelogrammen der Figur 3 

 und aus den Gleichungen (3) und (4) die 

 Gultigkeit der Beziehungen 



t' a-. 

 L o u i ~ 



tgCt] 



tga, 



- tg a 2 



&S 



Dies ist das sogenannte Brechungs- 

 g e s e t z der >- und 2ft-Linien - - beide 

 Liniensysterae laufen nach Artikel M a - 

 g n e t f e 1 d " S. 597 parallel, soweit /LI un- 

 veranderlich ist, was auf beiden Seiten der 

 Grenzflache zutrifft. *) Nennt man c^ und 

 a 2 in Analogic zur optischen Strahlen- 

 brechung den E in falls- und Brechungs- 

 winkel, so sagt das Gesetz aus: 



I. Beim Uebergang einer - oder 

 9ft-Linie aus einem Medium 1 in ein 

 Medium 2 verhalten sich die trigono- 

 metrischen Tangenten von Einfalls- 

 und Brechungswinkel wie die Per- 

 meabilitaten // a und /u 2 der beiden 

 Medien. 



2 d) K 1 a s s i f i k a t i o n der K d r - 

 p e r n a c h /A. Die Permeabilitaten der 

 Kb'rper sind sehr verschieden. Bei ihrer 



1 ) Zum mindesten fiir hinreichencl kleine 

 Gebiete beiderseits der Grenze, falls die beiden 

 aneinandergrenzenden Korper nicht iiberall das- 

 selbe ^ besitzen. 



Vergleichung legt man die Permeabilitat des 

 leeren Raumes, des Vakuums, als Vergleichs- 

 grbBe zugrunde. Sie werde mit JU Q bezeichnet. 

 ]U unterscheidet sich von der Permeabilitat 

 der Luft nur um 7 /iooooo % Man gibt 



also die Zahlwerte des Verhaltnisses 



an und bezeichnet auch dieses Verhaltnis 

 sehr haufig einfach als Permeabilitat eines 

 Korpers (s. Literatur 2). 



Das Verhaltnis -- erreichtseinengroBten 



^o 



Wert fiir weiches Schmiedeeisen und Stahl, 

 und zwar etwa den Wert 3500. Fiir harte 

 Eisen- und Stahlsorten geht die Zahl lierunter 

 bis zu 100 und weniger. Fiir Nickel schwankt 

 sie zwischen einigen Hunderten und Werten 

 wenig iiber 1; fiir Kobalt zwischen 16 und 2. 

 Diese Kb'rper: Eisen (Stahl), Nickel, Kobalt, 

 aus denen sich Magnete herstellen lassen, 

 heiBen f e r r o m a g n e t i s c h e. Sie 

 unterscheiden sich von alien anderen Kb'r- 

 pern durch die Grb'Be ihrer Permeabilitat 

 und dadurch, daB cliese nicht unveranderlich, 

 sondern von der Feldstarke ^ und anderen 

 Faktoren abhangig ist (s. 4). 1 ) Fiir alle an- 

 deren Korper ist die Permeabilitat nur u m 

 auBerst wenig grb'Ber oder k 1 e i - 

 n e r als fiir das Vakuum, und bis auf geringe, 

 nicht ganz sicher gestellte Abweichungen 

 konstant. Das Vakuum ist also nicht der 

 schlechteste magnetische Leiter. Fiir Eisen- 

 chloridlosting, die von alien nicht ferro- 

 magnetischen Korpern das groBte // besitzt, 



ist - - ungefahr gleich 1,0006; fiir Wismut, 



/'o 



den schlechtesten magnetischen Leiter, etwa 

 0,99982, also um etwa 2 /ioo % kleiner als fiir 

 das Vakuum. 



Man nennt die Kb'rper, deren fj, groBer ist 



als das des Vakuums (also -^ groBer als 1), 



p a r a m a g n e t i s c h e 

 



es kleiner ist ( 



g n e t i s c h e. 



/'o 



die, bei denen 

 kleiner als 1), diama- 



Korper, welche die SQt-Linien 

 iiberhaupt nicht durchlassen, entsprechend 

 den volllvommenen Isolatoren auf elektri- 

 schem Gebiete, gibt es nicht. 



2 e) Vergleichung von/< -Wer- 

 ten. Nach Gleichung (1) erhalt man das 

 Verhaltnis der jn zweier Korper, inclem man 

 in beiden classelbe magnetische Feld her- 

 vorruft und die clabei vorhandenen Werte 

 von ?.V mittels der Induktionsmethocle (vgl. 

 den Artikel M a g n e t f e 1 d " S. 594f .) 

 vergleicht. So lassen sich noch Permeabili- 

 taten wie die von Eisenchlorid messen; 



l ) Zu ihnen sind auch noch einige Legie- 

 runeen, die sogenannten Heuslerschen Man- 



*& 

 ganlegierungen, zu rechnen. 



